506 



• 



LABRADORITE. 













a 



b 



c 



d 



e 



f 



9 





Silice 



55,75 



55,49 



53,66 



54,67 



52,15 



52,45 



52,89 



53,05 



Alumine 



26,50 



26,83 



26,67 



27,89 



26,82 



29,85 



27,39 



28,66 



Oxyde ferrique 



-1,25 



1 ,60 



3,47 



0,31 



1,28 



1,00 



1,24 



0,90 



Chaux 



1 1 ,00 



10,93 



8,61 



10,60 



9,14 



11,70 



5,89 



6,37 



Soude 



4,00 



3,96 



4,98 



5,05 



4,64 



3,90 



5,29 



4,12 



Potasse 



» 



0,36 



1,46 



0,49 



1,79 



0,60 



4,58 



2,80 



Magnésie 



» 



0,15 



0,43 



0,1 8 



1,02 



0,16 



Mn 0,30 



1,51 



Perte au feu 



0,50 



0,51 



0,91 



» 



1,75 



)> 



2,28 



2,40 





99,00 



99,83 



1 00,1 9 



99,19 



98,59 



99j66 



99,86 



99,81 



Densité : 



» 



» 



2,699 



2,689 



» 



2,72 



2,719 



» 



Analyses du labradorite : i, eh cristaux d'un blanc grisâtre, de 

 Yeupiiotide d'Odern dans les Vosges ; j, en lamelles d'un blanc ver- 

 dâtre, de l'euphotide du Mont Genèvre, toutes deux par Delesse; 

 A;, gris bleuâtre, de l'hypérite de Neurode en Silésie, par de Rath; 

 Z, du gabbro de Baste au Hartz, par Rammelsberg; m, du gabbro de 

 Marmorera dans l'Oberhalbsteinerthal, canton des Grisons, par de 

 Rath; ?i, transparent, incolore, du porphyre amygdaloïde d'Ober- 

 stein ; o, vert grisâtre clair, du mélaphyre des environs de Botzen en 

 Tyrol, toutes deux par Delesse; p, du porphyre doléritique des îles 

 Férôe, par Forchammer. 





i 



J 



k 



l 



m 



n 







P 



Silice 



55,23 



49,73 



52,55 



51,00 



53,92 



53,89 



53,23 



52,52 



Alumine 



24,24 



29,65 



28,32 



29,51 



21,51 



27,66 



27,73 



30,03 



Oxyde ferrique 



1 , I 1 Y 



e 0,85 



2,44 



traces 



4,16 



0,97 



1,50 



1,72 



Chaux 



6,86 



11,18 



ll,6l 



1 1 ,29 



9,il 



8,28 



8,28 



12,58 



Soude 



4,83 



4,04 



4,52 



3,44 



5,57 



4,92 



7,38 



4,51 



Potasse 



3,03 



0,24 



0,64 



2,09 



1,59 



1,28 



» 



Magnésie 



1 ,48 



0,56 



0,48 



0,28 



1,26 



» 



0,93 



0,19 



Perte au feu 



3,05 



3,75 



0,62 



2,48 



2,76 



3,00 



0,95 



» 



99,83 100,00 101,48 99,79 100,18 400,00 400,00 404,55 

 Densilé : » » 2,715 2,817 2,84 2,642 » 2,68 



Analyses du labradorite : g, en cristaux imparfaits, transparents, 

 jaunâtres, engagés dans le trapp de Diupavog, Islande, par Damour; 

 y, de la dolérite trachytique du pic central de la Guadeloupe, par 

 Cb. Sainte-Claire Deville; ,?, de la lave du val del Bove à l'Etna, par 

 Abich; f, blanc, de la lave de la Serra Gianicola, à l'Etna, par Sar- 

 torius de Waltershausen; m, grenu, \erdâtre pâle ou gris bleuâtre, 

 de Château Richer près Québec, Canada; r, bleu, d'un bloc errati- 

 que de Drummond, Canada Ouest, toutes deux par Hunt; x, en pe- 

 tits cristaux transparents (mauilite) d'une ancienne lave de l'île 

 Maui ou Maouvi, archipel de Hawaii, par Schlieper; y, en cristaux 

 verdâtres (vosgite), extraits d'un bloc erratique du porphyre de 

 Haut Rovillers dans les Vosges, par Delesse. 



